228 Gesammtsitzung 



angiebt, es habe schon in Atherdampf (35°) nach anderthalb Stun- 

 den fast die Dichte des gewöhnlichen Zinns, nämlich 7,23 erlangt. 



B. Blockzinn in den Artilleriewerkstätten in Spandau in 

 ähnlicher Art, wie das von Fritz sehe beobachtete, umgeändert. 

 Nach einer Mittheilung des Herrn Dr. Petri, dem ich das Material 

 verdanke, lag dieses Zinn vor seiner Veränderung jahrelang im 

 Magazin, und Kälte kann nicht die Ursache jener sein, da die 

 Winter milde waren. 



Die Farbe ist grau, die äussere Beschaffenheit ist überhaupt 

 dieselbe wie bei A. Die Bestimmung des V. G. erfordert die An- 

 wendung der Luftpumpe, wobei eine reichliche Entwicklung von 

 Luft aus dem groben Pulver stattfindet. Auf diese Art wurde 

 6,264 und 5,957 erhalten, wovon die letzte Zahl als sicherer gel- 

 ten darf. 



Dieses Zinn wurde eine halbe Stunde in einer T. von 165° 

 erhalten; sein V. G. war nun auf 6,683 gestiegen. Als es dann 

 eine Stunde lang auf 190° erwärmt worden war, ergab sich das 

 V. G. = 7,23, d. h. genau so, wie es Schertel bei dem vorigen, 

 freilich schon in weit niederer T. gefunden hat. 



C. Freiberger Zinn. — Meine Wägungen gaben 5,770 — 

 5,809 — 5,821, im Mittel 5,80, während Schertel 5,78 — 5,81 

 gefunden hat. 



Auch dieses Zinn wurde nach längerem Erwärmen auf 200° 

 gewogen. Es war weit heller geworden; sein V. G. fand sich 

 6,874 — 6,886 — 6,968, im Mittel = 6,91. Als dann das so be- 

 handelte Metall einige Zeit in der Kältemischung gelegen hatte, 

 war es bezüglich seiner Dichte unverändert geblieben. 



Während ich bei diesem Zinn bis zu 200° nur den Werth 7 

 erhalten konnte, beobachtete Schertel am gleichen Material schon 

 bei 59° in Acetondampf die Dichte des gewöhnlichen Zinns, näm- 

 lich 7,279. 



D. Galvanisch gefälltes krystallisirtes Zinn. — 

 Zehn Wägungen gaben: 



6,839 



6,984 



6,850 



6,988 



6,930 



6,998 



6,947 



7,090 



6,973 



7,090 



oder im Mittel 6,969. 



